— 495 — 



b. Variedad amarilla. 



Cristales amarillos claros, y masas cristalinas en poca 

 cantidad y poco puros, como material para análisis. Peso 

 específico de una maestra algo cuarcífera zz 6.373. 



I. 0,927 gr. =z 0.083 gr. de AgCl. 



II. 2.011 gr. — 2.028 gr. de PbSO 4 ; 0.093 gr. de 

 ZnO y Mn 2 0 3 ; 0.042gr. de Y 2 0 5 ; y 0.033 gr. de Hg 2 P 2 0 7 

 = 0.0211 gr. de P 2 0 5 . 



Cloro 



Ácido vanádico 

 Ácido fosfórico 



Óxido de Zinc (Mn) 







a. 





b. 



I. 





11. 



m. 



I. II. 







2. 



36 



2. 19 



21 



.32 



18. 



40 



20.88 









0 



76 



1.05 



76. 



96 



76. 



73 



74.24 



0. 



80 



0. 



94 



2.48 







99. 



19 



100.00 



Las proporciones de los átomos son: 



Cl:Pb: PbO PbO:Y 2 0 5 



a. 2:1:9 1.5:1 



b. 2:1:11 1.4:1 



Bajo PbO se ha entendido también ZnO, bajo Y 2 0 5 tam- 

 bién P 2 0 5 , y parece por esta razón que Zn (y Mn) perte- 

 necen á la Yanadinita y no se derivan de una mezcla con 

 Descioizita; sin embargo habla en contra de esta presun- 

 ción la cantidad de zinc, especialmente en la variación 

 amarilla. En a son Zn(Mn) : Pbzz 1 . 43 ; en b — 1 : 11 At, 

 mientras en a P : Y = 1 : 18, en b = 1 : 15. 



La Vanadinita de Córdoba se asemeja, entonces, á las de 

 Carinthia, de Africa Meridional y de Beresow, y también 

 con las variedades que se analizaron mas tarde, es decir, 

 la de Wanlockhead, según Frejnzel, (Jahrb. f. Min., 

 1875, pág. 673), y de Boelet (Undenaes) enSuecia, según 



35 



